— 276 — 



analisi elettrolitico, è perchè il sig. Gallo (') ha iniziato una serie di lavori 

 sul tellurio che hanno molto legame con le ricerche che io ho intrapreso da 

 diverso tempo, fino da quando cioè il sig. Gallo era assistente nell' Istituto 

 Chimico di Padova. 



Una quantità rilevante di tellurio bene aderente si può deporre in un 

 tempo relativamente breve con l' impiego del catodo rotante ( 2 ) ed una pic- 

 cola variante al bagno da elettrolisi da me proposto. La disposizione dell'ap- 

 parecchio è analoga a quella di Gooch e Medway. Come catodo venne im- 

 piegato un bicchiere cilindrico di platino avente una superficie esterna to- 

 tale di cm 2 110. La superficie del catodo è matta. La rotazione viene 

 determinata da un motorino ad aria calda. 



Il tellurio venne purificato mediante trasformazione del tellurio puro, 

 che si compera in commercio, in nitrato basico ( 3 ), trasformazione di questo 

 in anidride tellurosa, precipitazione del tellurio con acido solforoso, e dopo 

 fusione, in corrente di idrogeno, del tellurio così precipitato, venne purificato 

 ulteriormente per ripetuta distillazione nel vuoto. 



Tutti gli altri reattivi vennero da me preparati e purificati con tutta 



cura. 



Una quantità pesata di tellurio viene sciolta nel bicchiere da elettrolisi 

 in una quantità sufficiente di acido nitrico (d — 1,25), si scaccia l'acido ni- 

 trico a bagno maria, poi si aggiungono 10 cmc. di acido solforico concentrato, si 

 riscalda alquanto tempo a bagno di sabbia e dopo aver lasciato raffreddare 

 si aggiungono circa 30-40 cm. di una soluzione satura alla temperatura or- 

 dinaria di tartrato acido aminonico, si agita e si fa bollire fino a completa 

 soluzione dell'acido telluroso, e poi si aggiunge tanta soluzione di tartrato 

 fino al volume totale di cmc. 250. 



Si elettrolizza alla temperatura di 60° con una densità di corrente 

 ND 100 — 0,12-0,09 Amp. e una differenza di potenziale agli elettrodi di 

 1,8-2,2 Volta. 11 catodo ruota con una velocità di circa 800-900 giri al mi- 

 nuto. Si mantiene sempre il deposito di tellurio immerso nel liquido per ag- 

 giunta continua di acqua bollita e raffreddata in corrente di anidride car- 

 bonica. Dopo aver esclusa la presenza di tellurio nel bagno mediante la nota 

 reazione con cloruro stannoso (circa 2 cmc. del liquido per aggiunta di HC1 

 e SnCl 2 non devono dare dopo qualche minuto nessuna colorazione bruna), 

 s'interrompe rapidamente l'elettrolisi e pure con molta rapidità, mentre il 

 catodo ruota con piccola velocità, si lava il deposito con un getto di acqua 

 bollita e raffreddata in corrente di anidride carbonica, poi si lava con alcool 

 assoluto. Si secca in stufa a 90°-95° per dieci minuti e poi si pesa. 



(') R. Acc. dei Lincei, voi. XIII, 1° seni., pag. 713; Rendiconti della Società chi- 

 mica di Eoma, n. 14, p. 120, seduta del 24 luglio 1904. 

 ( 2 ) Gook e Medway, Zeit. fiir anor. Chemie, 35, 414. 

 (?) P. Kóthner, Liebig's Annalen, Band 319, p. 1. 



